226 Beiträge zur Kenntniss des Graphitkohlenstoffes. 



Sonnenlicht zur Verfügung, so soll man dieses auf das Ge- 

 menge einwirken lassen, es befördert die Oxydation so, dass 

 man die Erwärmung des Gemisches auf 60"^ unterlassen 

 kann, auch geht die Oxydation alsdann viel schneller 

 vor sich. 



Ich möchte zunächst einige Abänderungen beschreiben, 

 welche ich an diesem Verfahren anbrachte, und welche die 

 zur Herstellung der Graphitsäure auf die bisher übliche 

 Weise erforderliche Zeit um die Hälfte und noch mehr 

 verringern. Zur Herstellung wird man natürlichen Graphit 

 und zwar gewöhnlich den im Handel vorhandenen „ge- 

 mahlenen Ceylongraphit" verwenden. Man pulverisirt ihn 

 und reinigt ihn zunächst mit Salzsäure, sodann mit Fluss- 

 säure. Darauf vermengt man den trockenen Graphit mit 

 ungefähr dem 2 — 3 fachen Gewichte pulverisirten chlorsauren 

 Kalis, bringt das Gemenge in ein weites Becherglas und 

 setzt dieses unter einem A.bzug in kaltes Wasser. Nun 

 setzt man vorsichtig und allmählig soviel der concentrirtesten, 

 rothen, rauchenden Salpetersäure zu, als zur Verflüssigung 

 der Masse hinreicht. Man setzt die Salpetersäure anfangs 

 nur tropfenweise zu, so, dass erst die ganze Masse von 

 derselben durchfeuchtet ist, ehe man mehr zugiebt. (Ich 

 möchte an dieser Stelle noch besonders hervorheben, dass 

 bei der Oxydation des Graphites zu Graphitsäure auf die 

 Concentration der angewandten Salpetersäure sehr viel an- 

 kommt. Für die Schnelligkeit des Arbeitens ist es am 

 vortheilhaftesten, eine solche von dem spec. Gew. 1,54 an- 

 zuwenden). 



Hat man die Salpetersäure zugesetzt, so bringt man 

 das Becherglas auf ein Wasserbad, welches man aber nicht 

 gerade auf 60 — 70" zu halten braucht, sondern zweckmässig 

 höher, bis zum Sieden des Wassers heran, erwärmt. Hat 

 man einige Stunden erhitzt, so setzt man Wasser zu und 

 wäscht die Masse mit Wasser aus. Darauf bringt man sie 

 sofort, ohne sie vorher zu trocknen, in ein grösseres, ge- 

 eignetes Metallgefäss, z. B. eine grosse Platinschale und er- 

 hitzt zur hellen Rothgluth. Dabei bläht sich der Graphit 

 sehr stark auf und geräth in einen fein vertheilten Zustand, 

 indem eigenthümliche , wurmähnliche Gebilde, der sog. 



